« QUARTO D ONDA » ACROMATICO 



SFEROMETKI 



1023 



I valori di w.^ — riy hanno variato per X = 589,3 D da 

 0,00450 circa a 0,00540; la forma delle curve variava anch'essa 

 da esemplare ad esemplare, il più spesso simile a quella che si 

 deduce dai valori di Pulfrich, in altri casi era sensibilmente 

 parallela all'asse delle ascisse, e lievemente convessa verso questo 

 asse, quale occorre, in unione al quarzo, per avere la birifran- 

 genza acromatica. 



Così, mentre viene confermata la possibilità di trovare una 

 muscovite che risolva il problema (^), è anche stabilita l'impos- 

 sibilità di risolverlo usufruendo di dati sperimentali sulla di- 

 spersione di birifrangenza non dedotti dagli stessi campioni che 

 devono servire alla costruzione della lamina a birifrangenza 

 acromatica. 



Poiché, dunque, vi sono ragioni che permettono di limitare 

 la ricerca ad una coppia di sostanze di cui una è il quarzo (e 

 l'altra precipuamente muscovite), indicherò una seinplice disposi- 

 zione sperimentale che permette l'esame della dispersione di biri- 

 fr angenza di lamine cristalline a facce parallele, confrontandola 

 Con quella del quarzo. Con questa disposizione si distinguono fa- 

 cilmente le lamine che, insieme con una di quarzo, possono ser- 

 vire a costruire un ^ '4 \ acromatico. 



C 



Fig. 2. 



Tra nicol incrociati N-^ N2 (tìg. 2) sia montato nel solito 

 modo un compensatore di Babinet B (biette di quarzo). Con luce 



(^) Si noti che la variazione della birifrangenza con la temperatura è 

 molto piccola nella muscovite, come nel quarzo. Una lamina acromatica 

 quarzo-muscovite non ha dunque il grave difetto notato a p. 1021 per la la- 

 mina quarzo-gesso. 



